— 280 — 



Campione N. 4, in viatomi dall' ing. Traverso colla scritta : Blenda di 

 Màsia, Cantieri di Murdegu. 



Trovasi minutamente cristallizzata e disseminata quasi uniformemente 

 nella calcite e quarzo accompagnata frequentemente da galena, raramente 

 da pirite ; per tali cagioni la purificazione di questo frammento ha richiesto 

 lavoro non indifferente. Il colore è in alcuni punti rosso chiaro, altrove rosso 

 bruno, lo splendore poco vivo. Polvere bianco-sporco; durezza non determi- 

 nabile. 



Densità a 16°, 2 = 3,96. 



Facendo astrazione dalla poca sostanza estranea non eliminata nel pro- 

 cesso di purificazione, dalle cifre esposte risulta che questo campione si 

 avvicina più di tutti gli altri alla composizione tipica. 



Campione N. 5. Proviene dalla caratteristica miniera di Nieddoris, pur 

 troppo da molto abbandonata: questa miniera da quasi tutti è considerata 

 come giacimento di nickelina, mentre il minerale predominante è la brei- 

 thauptite con arite. Se non ha offerto interesse dal lato industriale, ne pre- 

 senta molto per la scienza, poiché in esso si annidano gran numero di specie 

 minerali, solfuri, ossidi, carbonati, e fra questi ricorderò la senarmontite 

 così rara in natura. 



La blenda trovasi in piccole vene o mosche, in quantità sì scarsa che 

 i campioni di cui ho potuto disporre sono stati appena sufficienti per le 

 ricerche analitiche. È in piccoli cristalli imperfetti di color grigio oppure 

 rossastro oscuro con vivo splendore adamantino. Polvere bianco giallognola; 

 durezza non determinabile. 



Composizione centesimale 

 S 32,21 

 Cd tracce 

 Cu 



Fe 0,28 



Mn tracce 



Zn 65,25 



Ganga 1,46 



99,20 



Densità a 12°, 5 = 3,97. 



Composizione centesimale 



s 



Cu 

 Cd 

 Fe 

 Zn 



32,66 

 1,25 



tracce 

 1,58 



63,87 



99,36 



